BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCI1NŢE 443 



L'hydrate de chaux provenant des reactions qui ont donne lieu 

 a la prise et au durcissement se trouve ainsi elimine sous forme de 

 sulfate de chaux et entraine au dehors par la passee du liquide, 

 alors que l'hydrate de magnesie insoluble le remplace et colmate 

 Ies pores du mortier. Un tel mortier deviendra donc de moins en 

 moins permeable, le passage de l'eau se ralentira et l'action per- 

 nicieuse du sulfate de chaux forme, sur l'alumine combinable, pourra 

 avoir lieu si la troisiame condition necessaire pour la formation du 

 sulfoaluminate de chaux existe encore, c'est-â-dire, si le mortier 

 contient encore un exces d'hydrate de chaux. 



Dans Ies constructions maritimes, le cas ne se presente presque 

 jamais, que Ies ouvrages se trouvent immerges dans de l'eau par- 

 faitement tranquille. Les phenomenes de desagregation presente- 

 ront donc, en dehors des effets de corrosion purement meeaniques 

 dus a la projection du sabie et meme des galets contre les macon- 

 neries, une allure moyenne, entre les phenomenes observes par 

 simple immersion et ceux que l'on obtient dans les experiences de 

 filtration proprement dites. 



L' allure de la desagregation depend donc du plus ou moins de 

 facilite qu'a l'eau de mer de penetrer les mortiers, d'y sejourner 

 suffisamment afin que le sulfate de chaux forme puisse reagir sur 

 l'alumine combinable, puis d'etre remplacee par une nouvelle quan- 

 tite d'eau de mer permettant a la decomposition de suivre gra- 

 duellement son cours. 



Comme nous l'avons vu, c'est le sulfate de chaux se formant 

 plus ou moins facilement dans l'interieur des maconneries ou des 

 eprouvettes, suivant les circonstances que nous venons d'enume- 

 rer, qui est lelement nouveau introduit dans le mortier et occasion- 

 nant sa desagregation par reaction sur l'alumine combinable, en 

 presence de l'hydrate de chaux. 



Ceci bien pose, ii est de toute evidence, qu'en introduisant di- 

 rectement, avânt le gâchage, du sulfate de chaux dans le liant 

 hydraulique a essayer par immersion des eprouvettes ainsi obtenues, 

 on se mettra a l'abri de toutes les causes pouvant activer ou retar- 

 der sa formation indirecte dans le mortier, par les sels contenus 

 dans l'eau de mer, ou par la solution de magnesie. 



On est par cons^quent en possession d'un moyen, qui permettra 



5 



